I022 ACADEMIE DES SCIENCES. 



servi, grâce à la sensibilité du procédé, à observer les diiTéreiites phases de réduction 

 de l'argent. 



Le dispositif est le même que précédemment, sauf que le gaz pénètre dans le corps 

 du niOLille par des tubes de fer ou de cuivre qui traversent les parois et que l'on 

 adapte au moment d'opérer. Toutes les entrées d'air, sans exception, sont hermétique- 

 ment closes afin d'éviter, soit une explosion, soit la combustion du gaz. Les tubes sont 

 disposés par huit ou dix pour un débit total de 3""' à l'heure, le moufle ayant o^'jSo 

 de capacité. 



La réduction a lieu en lo minutes et j'ai constaté que, suivant la durée de l'opéra- 

 tion qui ne doit pas excéder 3o minutes, le ton de l'argent réduit passait par cinq mo- 

 difications : 



Première phase ton métallique laiton. 



Deuxième phase ton métallique or. 



Troisième phase ton brun jaune, peu métallique. 



Quatrième phase ton brun noir, peu métallique. 



Cinquième phase ton noir, non métallique. 



Dans la deuxième phase, le ton orest particulièrement remarquable, quoique les sels 

 d'argent employés ne contenaient ni or ni cuivre. 



Dans les troisième, quatrième et cinquième phases, l'éclat métallique est nul, mais on 

 j)eut le revivifier en opérant une nouvelle cuisson et une nouvelle réduction. 



C. Les reflets métalliques se développent aussi, mais plus irrégulièrement, sous 

 l'influence des gaz produits par la combustion des matières sucrées. Ce procédé, d'une 

 grande simplicité, est peu énergique. La matière sucrée est introduite dans le moufle 

 par une petite ouverture ménagée à cet eflet et l'on a soin, comme toujours, de fermer 

 soigneusement toutes les issues. 



J'ai, nécessairement, insisté sur les curieux ellets obtenus avec l'argent. Le cuivre 

 conserve toujours le ton qui lui est propre, mais l'addition de bismuth (formule n° 3) 

 détermine une remarquable coloration bleue, généralement nacrée. En combinant les 

 formules n°^ 1 et 3 on peut obtenir un vert métallique très vif (combinaison du jaune 

 et du bleu). 



Enfin il est à remarquer que le chatoiement est beaucouji plus intense lorsque les 

 couvertes sont mates au lieu d'être brillantes. 



Ces méthodes pour obtenir les reflets métalliques sont plus simples que celles em- 

 ployées par les Arabes et dont l'étude fera l'objet d'un travail spécial. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur tes bromoborates de calcium, 

 Note de M. L. Ouvrard, présentée par M. Ditte. 



Dans uiic NnL' prccé:l(Mite nous nvons fait connaître les produits qui 

 sxsullent de l'adion de l'ardivilride borique soit seul, soit additionne do 

 quantités vari;>bles de ciiaux, siii- le clilurure de calcium fondu, et uou.s 



